47i. OBSERVATIONS S£/R LA PHYSIQUE, 



auparavant verdatre tranfparent ; une dofe encore plus forte le rend opa- 

 que , meme pendant la tuiion, & ii a le biillant inetallique lorfqu'il eft 

 retroidi. Quelques parties cuivreufes , qui peuvent a peine teindre le flux, 

 laiirent precipitet une pellicule vilible lur un morceau de fer net que Ton 

 y pion^e pendant une forte tudon. On decouvre de cette maniere les plus 

 petits atomes du cuivre. 



Un globule , verdi par le cuivre & fondu dans U cuiller avec uti 

 morceau detain , jufqua ce qu'il ait perdu fa couleur , donne un petit 

 bouton d'etain , mele de cuivre tres - dur & tres-calTant. Ici le precipite 

 traverfe route la malTe , & ne s'attache pas a la furface. 



Le cobalt precipite, dans la cuiller, lachaux de cuivre dilToute par le 

 flux en etat de metal, & donne au verre fa couleur; ce qui n'artive pas 

 avec le nickel. Le zinc le precipite audi , mais feparemenc & r^irement a fa 

 furface, parce qu'on ne peut empecher fatufion. 



Du Cuivre miner alife, 



Le cuivre, uni a I'acide aerien, noircit au premier coup de flamnie ; il 

 fe fond fur la cuiller : fur le charbon , il y a redudion de la pattie qui tou- 

 che au fupport enflamme. 



Le cuivre , charge de beaucoup d'acide marin , teint la flamme ( §. XIV ) ; 

 mais lorfqu'il n'y en a qu'une petite quantite, il ne donne de cette ma- 

 niere aucun ligne de fa prefence. Ainfi, les beaux cryftaux cubiques de 

 Saxe, dun verd fonce, ne colorent pas la flamme; ils comniuniquent 

 au fel microcofmique une couleur verte tranfparente : mais je n'ai pu le 

 faire paffer au rouge opaque, quoiqiie cela foit tres- facile lorfqu'on craite 

 ces memes cryftaux avec le verre de borax. 



La pyrite limple de cuivre, ou mine de cuivre cendree, calcinee conve- 

 nabiement & a la longue par la flamme exterieure, donne a la fin par 

 la fufion un regule communenient recouvert d'une croute fulfureufe. Lc 

 regule fe fepare plus promptement lorfqu'on calcine la mafle avec le 

 borax. 



Lorfqu'il y a du fer, mais en petite quantite, il faut d'abord calcinet 

 le fragment que Ton veut eprouver , enfuite le diflbudrc dans le borax , 

 & y plonger de fetain pour precipiter le cuivre; a moins que la mine ne 

 foit tres-pauvre , on obtient aufli le regule par la fufion, apres fuflifante 

 calcination , & fans employer aucun precipitant. 



Lors meme que la pyrite contient moins d'un centieme de fon poids de 

 cuivre, on peut encore le decouviir par ces petits effais : on en calcine 

 un fragment de la groffeur d'une graine de lin , & on obferve de ne pas 

 pouffer la calcination jufqu'a faire partir tout le foufre ; enfuite , on le 

 fait dilToudre completement dans le borax ; on ajoute un fil de fer net, 

 Sc on tient Jia maciere en fufion, jufqu'a ce que la furface perde fon 



biillan( 



